TEKNIK, 42 (2), 2021, 117-122
doi: 10.14710/teknik.v42i2.36461               Copyright © 2021, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919

## Efek Perlakuan Panas Terhadap Sifat Mekanik Logam Stainless Steel Seri J4
Gadang Priyotomo*, I Nyoman Gede Putrayasa Astawa, Fendy Rokhmanto
Pusat Penelitian Metalurgi dan Material, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Puspiptek Gd.474 Tangerang Selatan, Indonesia, 15314

## Abstrak
Logam stainless steel (SS) seri J4 merupakan baja paduan austenitik krom dan mangan yang mempunyai kekuatan  dan  ketahanan  korosi  yang  cukup  baik.  Namun  umumnya,  logam  SS  austenitik  mengalami proses  sensitasi  saat  terjadi  pemanasan  logam  yang  menurunkan  sifat  mekanik  logam.  Investigasi pengaruh sifat mekanik SS seri J4 terhadap variasi temperatur logam  dilakukan menggunakan uji tarik dan uji kekerasan mikro Vickers. Proses pemanasan logam dilakukan pada rentang suhu antara 600 o C- 1050 o C.  Penurunan  nilai  kekuatan  tarik,  kekuatan  luluh,  dan  kekerasan  yang  disertai  kenaikan ketangguhan  dan  elongasi  terjadi  seiring  dengan  kenaikan  temperatur  logam  hingga  1050 o C.  Ini dimungkinkan  akibat  transformasi  α’-martensite  menjadi  fasa  austenit  seiring  dengan  peningkatan temperatur  pemanasan.  Disisi  lain,  Penurunan  nilai  ketangguhan,  kekuatan  luluh  dan  elongasi  terjadi pada kisaran temperatur pemanasan 700 o C dimana ini mengindikasikan proses sensitasi paduan stainless steel  J4  terjadi.  Proses  sensitasi  logam  SS  akan  berhubungan  dengan  kerentanan  korosi  retak  tegang stainless steel.
Kata kunci : uji tarik; uji kekerasan; ketangguhan; stainless steel austenitik; elongasi

## Abstract
[Title: The Effect of Heat Treatment on Mechanical Properties of J4 Series Stainless Steel Metals] J4 series stainless steel (SS) is austenitic alloy steel containing chromium and mangan, which has moderate strength  and  corrosion  resistance.  However,  austenitic  SS  alloys  generally  undergo  a  sensitization process  during  heat  treatment  that  decreases  metal  mechanical  properties.  The  investigation  of mechanical properties effect on J4 series SS toward the various temperature of metal was carried out at the temperature range of 600oC – 1050oC. The decrease of tensile strength, yield strength, and hardness are followed by increasing toughness and elongation in an increasing metal temperature up to 1050oC. This  behavior  of  mechanical  properties  is  caused  by  the  transformation  of  α’-martensite  phase  to  the austenitic  phase  with  increasing  heating  temperature.  On  the  other  side,  a  significant  decrease  in toughness, yield strength, and elongation at the temperature of 700oC indicate a sensitization process on J4  stainless  steel.  The  process  of  sensitization  will  correspond  to  the  susceptibility  of  stress  corrosion cracking on stainless steel.
Keywords : tensile test; hardness test; toughness; austenitic stainless steel; elongation

## 1. Pendahuluan
Umumnya  logam  stainless  steel  tipe  austenitik diaplikasikan  pada  unit  proses  bejana  tekanan  tinggi, transportasi,  minyak  dan  gas  bumi,  industri  panas  bumi, makanan dan minum, industri alat-alat kesehatan dan lain-
lain  dikarenakan  sifat  fisik  dan  mekanik  yang  baik (Davids, 1994 ; Priyotomo dkk., 2020). Paduan logam ini merupakan  jenis  paduan  logam  berbasis  besi  dengan penambahan  unsur  krom  dan  nikel,  dimana  komposisi unsur  krom  minimal dari 12 persen berat (Szubzda dkk., 2016).  Paduan  stainless  steel  ini  juga  memiliki keunggulan antara lain keuletan dan mampu bentuk yang baik.  Ketahanan  terhadap  korosi  juga  dipertimbangkan sebagai  paduan  yang  tahan  terhadap  lingkungan  korosif
------------------------------------------------------------------
*) Penulis Korespondensi.
E-mail: gadangp@gmail.com
Tabel 1. Komposisi kimia unsur paduan logam
Unsur % berat Austenitic SS J4 Spesimen uji C 0,10 (maksimum) 0,06 Mn 8,5-10,0 8,85 S 0,01 (maksimum) 0,0073 P 0,080 (maksimum) 0,026 Si 0,75 (maksimum) 0,44 Cr 15-16 (maksimum) 15,27 Cu 1,50-2,00 1,67 Ni 1,00-2,00 1,18 N 0.20 (maksimum) - Fe Sisanya Sisanya Gambar  1. a)  Dimensi  geometri  spesimen  uji  tarik
(Nishimura, 1993) ; b) foto spesimen uji tarik
asam  diperbagai  aplikasi  dikarenakan  pembentukan lapisan  pasif  krom  oksida  yang  protektif    di  permukaan paduan (Rashid dkk., 2012 ; Priyotomo dkk., 2013).
Di  bidang  pengembangan  paduan  stainless  steel, salah satu jenis stainless steel (SS) dengan biaya produksi murah  adalah  SS  seri  200.  SS  seri  200  ini  merupakan paduan  dengan  penambahan  paduan  mangan  (Mn)  dan pengurangan nikel (Ni). Pengurangan kadar Ni dikarenakan  harga  yang  mahal.  Unsur  Mn  dan  Ni merupakan elemen stabilisasi fasa austenitik SS.  SS seri J hampir  sama  komposisinya  dengan  Seri  200,  namun ditambahkan  unsur  tembaga  (Cu)  untuk  mengurangi  laju pengerasan kerja ( work hardnening ).
Umumnya  peningkatan  sifat  mekanik  SS  seri  J4 melalui  proses  pengerjaan  dingin  ( cold  working )  bukan dengan  perlakukan  panas  melalui  peningkatan  temperatur kerja.  Disisi  lain,  proses  pengelasan  logam  ( welding ) memperhatikan  proses  setelah  pengelasan,  dimana  proses sensitasi  akan  terjadi  saat  pendinginan  udara  di  daerah Heat  Affected  Zone (HAZ).  Salah  satu  contoh  proses sensitasi  adalah  proses  pengelasan  logam  SS  seri  304L tanpa  prosedur Post  Welding  Heat  Treatment (PWHT) (Kumar  dkk.,  2015).  Lebih  jauh  lagi,  proses  sensitasi logam  merupakan  pembentukan  endapan  getas  krom karbida (Cr23C6) dibatas butir logam yang mengakibatkan korosi mekanik batas butir dan mengurangi sifat mekanik pada logam stainless steel seri 304 (Priyotomo., 2008). Di sisi  lain,  proses  pada  perlakuan  panas  yang  berdampak terjadinya  sensitasi  terjadi  ketika  stainless  steel  austenitik 316L  dipanaskan  pada  rentang  temperatur  550 o C  hingga 850 o C kemudian didinginkan perlahan pada kondisi ruang (Atanda  dkk.,  2010).  Pada  rentang  temperatur  sensitasi tersebut, atom-atom karbon terdifusi ke dalam batas butir, dimana  bersenyawa  dengan  unsur  krom,  membentuk senyawa  intermetalik  krom  karbida,  daerah  didekat  batas butir  mengalami  proses  lepasnya  unsur  kromium  (Cr) (Kumar  dkk.,  2015).  Pada  penelitian  sebelumnya,  proses sensitasi terjadi pada rentang temperatur pemanasan antara 700 o C  –  900 o C  pada  logam  SS  J4  (Priyotomo  dan
Putrayasa., 2018).
Khususnya logam stainless steel  austenitik seri J4, belum  atau  sedikit  peneliti  menginvestigasi  hubungan antara  fenomena  sensitasi  yang  telah  diteliti  sebelumnya (Priyotomo dan Putrayasa., 2018) dan sifat mekanik logam paduan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah menginvestigasi sifat mekanik di logam stainless steel seri J4 melalui proses variasi peningkatan temperatur kerja.

## 2. Bahan dan Metode

## 2.1 Material
Material  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah baja  paduan  tinggi stainless  steel seri  J4  atau  setara dengan  seri  200.  Karakterisasi  material  spesimen  uji  ini sangat  penting  untuk  menverifikasi  jenis  material  yang digunakan.  Hasil  pengujian  komposisi  unsur  material menggunakan alat ARL iSpark Spectrometer yang terlihat pada  Tabel  1.  Komposisi  kimia  unsur  –  unsur  logam spesimen  uji  sesuai  dengan  standar  logam stainless  steel seri J4.
Stainless  steel seri  J4  berbentuk  pelat  yang berdimensi  1  mm  yang  dipotong  sesuai  ukuran  dimensi pengujian  tarik.  Gambar  1  memperlihatkan  dimensi  dan bentuk  spesimen  uji  dengan  membentuk gauge  length untuk  melokalisir  tegangan  luar.  Disisi  lain,  dimensi material  logam  untuk  uji  kekerasan  adalah  20  mm  x  20 mm x 1 mm.
2.2 Proses Perlakuan Panas
Stainless  steel seri  J4  yang  telah  dipotong  dengan menyesuaikan  dimensi  uji  mekanik  masing-masing dilakukan proses perlakuan panas (heat treatment). Proses perlakuan  panas  dilaksanakan  pada  spesimen  uji  dengan variasi  temperatur  pemanasan  600 o C,  700 o C,  800 o C  dan 900 o C,  dimana  waktu  penahanan  di  tungku  selama  60 menit.  Setelah  proses  pemanasan  dan  penahanan  waktu sampel ditunggu selesai, dilakukan proses pendinginan di dalam  ruang  tungku  hingga  suhu  ruang.  Sebagai  logam paduan kontrol, perlakuan panas solution annealing pada spesimen  uji  juga  dilakukan  melalui  pemanasan  hingga
doi: 10.14710/teknik.v42i2.36461               Copyright © 2021, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Gambar 2 . Grafik hubungan antara kekuatan tarik dan kekuatan luluh terhadap variasi temperatur pemanasan paduan SS J4
Gambar  3. Grafik  hubungan  antara  nilai  elongasi logam  terhadap  variasi  temperatur  pemanasan  paduan SS J4.
temperatur  1050 o C,setelah  mencapai  suhu  tersebut kemudian  ditahan  waktu  1  jam.  Sampel  uji  segera didinginkan cepat (proses quenching) di dalam media air 2.2 Pengujian
Pengujian mekanik dilakukan dengan dua pengujian utama yaitu uji tarik berstandar ASTM E8 dan uji  vickers  hardness  berstandar  ASTM  E92.  Pengujian tarik  logam  menggunakan  Universal  testing  Machine Tinius  Olsen  SL  Console.  Kapasitas  mesin  ini  adalah maksimum  300kN  dan  kecepatan  tarik  30  mm/menit. Pengujian  kekerasan  dilaksanakan  melalui  metode kekerasan  vickers  dengan  Hardness  test  machine Mitutoyo HM-200. Observasi permukaan melalui metode metalografi  untuk  melihat  struktur  mikro  permukaan  SS seri J4 dilakukan dengan bahan etsa Nital 2%.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Gambar 2 memperlihatkan nilai kekuatan tarik dan kekuatan  luluh  paduan  SS  seri  J4  terhadap  variasi perlakukan  panas.  Tendensi  penurunan  nilai  kekuatan tarik  dan  kekuatan  luluh  terjadi  dengan  peningkatan temperatur  antara  600 o C  dan  900 o C,  dimana  kekuatan tarik pada temparatur 1050 o C meningkat. Nilai kekuatan luluh  paduan  SS  J4  pada  suhu  1050 o C  mempunyai tendensi  turun.    Disisi  lain,  nilai  kekuatan  tarik  dan kekuatan  luluh  paduan  pada  temperatur  700 0 C mengalami  penurunan,  kemudian  meningkat  pada  suhu 800 0 C.
Lebih  jauh  lagi,  nilai  elongasi  paduan  SS  J4 mempunyai tendensi kenaikan seiring dengan peningkatan temperatur kerja yang terlihat pada Gambar 3. Salah satu hal yang menarik adalah terjadi penurunan sedikit  pada  rentang  temperatur  700 0 C  dan  800 0 C. Umumnya  kekuatan  material  logam  menurun  dengan peningkatan  temperatur  dan  waktu  tertentu  dengan menghubungkan peningkatan ketangguhan
(Bandanadjaja dan Idamayanti., 2020). Melalui kombinasi  tiga  parameter  antara  lain  kekuatan  luluh, kekuatan tarik maksimum dan regangan yang didapatkan  dari  hasil  uji  tarik,  di  perhitungkan  nilai modulus  ketangguhan  paduan  logam.  Nilai  modulus tersebut  terlihat  pada  persamaan  dibawah  ini  (Davis, 2004).
(1)
Dimana,  σy  adalah  kekuatan  luluh,  σu  adalah kekuatan  tarik  maksimum  dan  εf  adalah  elongasi. Gambar  4  memperlihatkan  kurva  hasil  perhitungan modulus  ketangguhan  paduan  SS  J4  terhadap  variasi peningkatan  pemanasan.  Nilai  ketangguhan  material tertinggi  pada  temperatur  pemanasan  1050 o C,  dimana penurunan  ketangguhan  pada  temperatur  700 o C  dan 800 o C.
Sifat ketangguhan paduan stainless steel austenitik  menurun  pada rentang daerah sensitasi akibat pemanasan logam, dimana daerah sensitasi terjadi antara rentang  temperatur  600 o C  hingga  900 o C  (Ghosh  dkk., 2009).  Gambar  5  memperlihatkan  pengaruh  pemanasan terhadap nilai kekerasan paduan SS J4, dimana tendensi nilai  kekerasan  mengalami  penurunan  seiring  dengan peningkatan  temperatur  pemanasan.  Pada  pemanasan suhu 700 o C, nilai kekerasan mengalami penurunan lebih rendah dibandingkan pada suhu 800 o C.   Nilai kekerasan tertinggi  terlihat  pada  SS  sebelum  diperlakukan  panas, dimana  ini  dimungkinkan  adanya  fasa α′- martensite dengan  kondisi  pengerjaan  dingin  pada  SS  (Di  Schino dkk.,  2002).  Kenaikan  kembali  nilai  kekerasan  terjadi pada  suhu  800 o C  dimungkinkan  adanya  pembentukan atau presipitasi krom karbida dibatas butir saat sensitasi (Tukur dkk., 2014).
doi: 10.14710/teknik.v42i2.36461               Copyright © 2021, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Gambar 4. Grafik hubungan antara nilai ketangguhan terhadap variasi temperatur pemanasan paduan SS J4
Gambar  5. Grafik  hubungan  antara  nilai  kekerasan terhadap variasi temperatur pemanasan paduan SS J4
Gambar  6. Struktur  mikro stainless  steel austenitik sebelum perlakukan panas
Gambar  7. Struktur  mikro stainless  steel austenitik setelah pemanasan 700 0 C.
Gambar  8 .  Struktur  mikro stainless  steel austenitik setelah pemanasan 900 o C.
Gambar  9. Struktur  mikro stainless  steel austenitik setelah pemanasan 1050 0 C.

## TEKNIK, 42 (2), 2021, 121
Proses  pada  perlakuan  panas  yang  singkat menciptakan  sensitasi  dimana  proses  berhubungan dengan  pengendapan  krom  karbida  (Cr 23 C 6 atau  Cr 7 C 3 ) di sepanjang batas butir pada rentang temperatur 550 o C hingga  850 o C  (Atanda  dkk.,  2010;  Priyotomo  dkk., 2018).    Gambar  6  memperlihatkan  struktur  mikro stainless  steel sebelum proses perlakuan panas, dimana struktur tersebut mengindikasikan proses hasil pengerolan dingin.
Keberadaan  butir  terelongasi  menjadi lamellar karena  densitas  dislokasi  yang  tinggi  dan  fasa strain induced α’-martensite memberikan  untaian  jejak  garis- garis  hitam  memanjang.  Keberadaan  matriks  austenite berwarna  cerah  juga  ada  di  struktur  tersebut,  ini mengindikasikan  bahwa  prosentase  reduksi  rol  dingin tidak terlalu tinggi (Li dkk., 2019)
Pemanasan temperatur
hingga
700 o C mengakibatkan perubahan struktur α’-martensite (daerah gelap) menjadi fasa austenit (daerah terang) yang terlihat pada  Gambar  7.  Pada  Gambar  8,  proses  rekristalisasi mulai  terjadi  pada    temperature  700 o C.  Perubahan  fasa struktur α’-martensite menjadi fasa austenit terus terjadi hingga  pada  suhu  900 o C,  dimana  prosentase  α’- martensite  (daerah  gelap)  mulai  mengecil.  Pada temperatur  1050 o C,  perubahan  fasa  austenit  telah mengalami  proses  penuh,  dimana  ukuran  butir  besar terdistribusi  seragam  tanpa  keberadaan    α’-martensite (He dkk., 2018).
Pada  hasil  penelitian  ini,  proses  sensitasi  logam ini terjadi pada rentang pemanasan antara 700 o C -900 o C. Parameter-parameter sifat tarik logam telah mengindikasikan  penurunan  sifat  mekanik  akibat sensitasi,  dimana  proses  sensitasi  telah  dilaporkan sebelumnya    (Priyotomo  dan  Putrayasa.,  2018). Stainless  steel austenitik  yang  tersensitasi  sangat  rentan terhadap retak tegang akibat  kombinasi antara tegangan luar  dan  lingkungan  korosif  (Khalifeh.,  2019).  Korosi retak  tegang  terjadi  dikarenakan  adanya  pelemahan  di daerah dekat batas butir, dimana konsentrasi unsur krom lebih  rendah  dibandingkan  batas  butir  kemudian  terjadi korosi  batas  butir  (Järvenpää  dkk.,  2020).  Lebih  jauh penurunan  nilai  ketangguhan,  regangan  dan  kekuatan luluh logam SS J4 yang diikuti sifat  kekerasannya pada kisaran  temperatur  700 o C  mengindikasikan  telah  terjadi potensi  penurunan  ketahanan  terhadap  serangan  korosi retak tegang ( stress corrosion cracking ).

## 4. Kesimpulan
Pengaruh  sifat  tarik  dan  kekerasan  paduan stainless  steel  seri  J4  akibat  pemanasan  logam  sangat siknifikan.  Secara  umum,  penurunan  nilai  kekuatan tarik,  kekuatan  luluh,  dan  kekerasan  yang  disertai kenaikan  ketangguhan  dan  elongasi  seiring  dengan kenaikan temperatur. Ini dimungkinkan akibat transformasi α’-martensite  menjadi fasa  austenit seiring
dengan  peningkatan  temperatur  pemanasan.  Namun penurunan  lokal  nilai  ketangguhan,  kekuatan  luluh  dan elongasi  terjadi  pada  kisaran  temperatur  pemanasan 700 o C  dimana  ini  mengindikasikan  proses  sensitasi paduan stainles steel J4 terjadi. Proses sensitasi nantinya akan  berhubungan  dengan  kerentanan  korosi  retak tegang stainless steel.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Pusat Penelitian  Metalurgi  dan  Material  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia,  khususnya  rekan-rekan  peneliti dan  teknisi  di  laboratorium  Korosi  dan  Laboratorium Logam

## Daftar Pustaka
Atanda,  P.,  Fatudimu,  A.,  &  Oluwole,  O.  (2010). Sensitisation Study of Normalized 316L Stainless Steel. Journal  of  Minerals  and  Materials Characterization  and  Engineering , 09 (01),  13– 23. https://doi.org/10.4236/jmmce.2010.91002
Bandanadjaja,  B.,  &  Idamayanti,  D.  (2020).  Pengaruh Proses  Normalising  dan  Tempering  Ganda Terhadap Peningkatan Nilai Modulus of Toughness  Baja  AISI  4340. TEKNIK , 41 (2), 134–141.
https://doi.org/10.14710/teknik.v0i0.25950 Davids,  J.R.  (1994). ASM  Speciality  Handbook, Stainless  Steels,  Welding .  Materials  Park,  OH: ASM International.
Davis,  J.  R.  (2004).  Introduction  to  Tensile  Testing: Tensile Testing. ASM International , 1–13. Di  Schino,  A.,  Barteri,  M.,  &  Kenny,  J.  M.  (2002). Development  of  ultra  fine  grain  structure  by martensitic reversion in stainless steel. Journal of Materials  Science  Letters , 21 (9),  751–753. https://doi.org/10.1023/A:1015757710546
Ghosh,  S.,  Kain,  V.,  Ray,  A.,  Roy,  H.,  Sivaprasad,  S., Tarafder,  S.,  &  Ray,  K.  K.  (2009).  Deterioration in  fracture  toughness  of  304LN  austenitic stainless  steel  due  to  sensitization. Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science , 40 (12), 2938– 2949. https://doi.org/10.1007/s11661-009-0023-y He,  S.,  Jiang,  D.,  &  Sun,  Z.  (2018).  Effect  of deformation-induced  martensite  on  protective performance  of  passive  film  on  304  stainless steel. International  Journal  of  Electrochemical Science , 13 (5),4700–4719. https://doi.org/10.20964/2018.05.11
Järvenpää, A., Jaskari, M., Kisko, A., & Karjalainen, P. (2020).  Processing  and  properties  of  reversion‐
treated austenitic stainless steels. Metals , Vol. 10. https://doi.org/10.3390/met10020281
Khalifeh,  A.  (2019).  Stress  Corrosion  Cracking
Damages. In Failure Analysis . https://doi.org/10.5772/intechopen.80826
Kumar, V., Joshi, P., Dhakad, S., Shekhar, H., Singh, S., &  Kumar,  S.  (2015).  Analysis  of  the  Effect  of Sensitization  on  Austenitic  Stainless  Steel  304L Welded  by  GTAW  Process. Journal  of Technology  Innovations  and  Research  (IJTIR) , 14 (April), 1–121.
Li,  X.,  Wei,  Y.,  Wei,  Z.,  &  Zhou,  J.  (2019).  Effect  of Cold  Rolling  on  Microstructure  and  Mechanical Properties  of  AISI  304N  Stainless  Steel. IOP Conference  Series:  Earth  and  Environmental Science , 252 (2).  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/252/2/022027
Nishimura,  R.  (1993).  The  effect  of  chloride  ions  on stress  corrosion  cracking  of  type  304  and  type 316  austenitic  stainless  steels  in  sulfuric  acid solution. Corrosion  Science , 34 (11),  1859–1868. https://doi.org/10.1016/0010-938X(93)90023-A Priyotomo,G.  (2008).  “Hubungan  Korosi  Batas  Butir Baja Tahan Karat Tipe 304 Metode ASTM A262 Dan  Temperatur  Sensitasi”  . KOROSI 17(1):  45- 52.
Priyotomo,  G.,  &  Kaneno,  Y.  (2013).  Corrosion Behavior  of  Ni3(Si,Ti)  in  Hydrochloric  Acid Solution. International  Journal  of  Science  and
Engineering , 5 (1).
https://doi.org/10.12777/ijse.5.1.31-34
Priyotomo, G., & Putrayasa A, I. N. G. (2018). Perilaku Sensitasi  Pada  Logam  Stainless  Steel  Seri  J4 Akibat  Perlakuan  Panas. Widyariset , 4 (2),  123. https://doi.org/10.14203/widyariset.4.2.2018.123- 132
Priyotomo,  G.  (2020).  Pelepasan  Logam  Peralatan Masak  Stainless  Steel  dalam  Larutan  Simulasi Asam  dan  Garam. Jurnal  Agroindustri  Halal , 6 (2), 217. https://doi.org/10.30997/jah.v6i2.2680 Rashid,  M.  W.  A.,  Gakim,  M.,  Rosli,  Z.  M.,  &  Azam, M.  A.  (2012).  Formation  of  Cr23C6  during  the sensitization  of  AISI  304  stainless  steel  and  its effect  to  pitting  corrosion. International  Journal of Electrochemical Science , 7 (10), 9465–9477. Szubzda,  B.,  Antończak,  A.,  Kozioł,  P.,  Łazarek, Stȩpak,  B.,  Łȩcka,  K.,  …  Ozimek,  M.  (2016). Corrosion  resistance  of  the  AISI  304,  316  and 321  stainless  steel  surfaces  modified  by  laser. IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and Engineering , 113 (1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/113/1/012017 Tukur,  S.  A,  Dambatta,  M.  S.,  &  Ahmed,  A.  (2014). Effect  of  Heat  Treatment  Temperature  on Mechanical  Properties  of  the  AISI  304. International  Journal  of  Innovatice  Research  in Science,  Engineering  and  Technology , 3 (2), 9516–9520.